40'5°o ^ßs Goldes und io-O'^,, des Silbers. 



die in den Amalgamationsabgängen vorhanden sind, ausgebi"acht worden. 

 Von dem in dem Roherz enthaltenen Edehnetall sind dmch die 

 Konzentration 



26-9% des Goldes und 43-7% des Silbers 



gewonnen worden, imd durch Amalgamation und Konzentration 



69-2°a des Goldes und 46-5"' des Silbers. 



Zyanbehandliing der Waschabgänge und Schläinine. 



Bei der Verarbeitung dieses Erzes fielen: 



Konzentrate 0-89'yo v. Hfw. mit 497 g Au p. / 889 g Ag p. t 



(Nr. 16, 19 und 22). 



Sande 70-7% v. Hfw. mit 3-76 g Au p. t 0-92 g Ag p. / 



(Nr. 17, 18, 20 u. 21). 



Schlämme 28-4'};, v. Hfw. mit 5-88 g Au p. t 13-30 g Ag p. .' 



(Nr. 23, 24, 25, 26 u. 27). 



Die Laugung der Sande mit Zyankaliumlösung würde durch Perko- 

 lation, die der Schlämme bei bewegter Masse und nachfolgende Behandlung 

 in Filterpressen erfolgen müssen. 



(() Laugung der Sande. 



600Ü g der Sande wurden mit 6 g Ätzkalk (1 kg p. /) versetzt und 

 sodann 2 Tage lang mit 0-lOprozentiger Zyankaliumlauge behandelt. Der 

 Zyankaliumverbrauch betrug 100 g p. t. 



28. Die Sande enthielten 3-6 g .4» \-0 g Ag -p. t 



29. Der Laugrückstand enthielt O--") g Au 0-5 g Ag p. t 



Mithin sind extrahiert 'i-\ g Au 0-.') g Ag p. t 



oder 86-2% des Goldes und öO-0% des Silbers. 



b) Langung der Schlämme. 



1000 g der Schlämme wurden mit 1-0 g Ätzkalk (1-0 kg p. t) gemischt 

 und mit 0-lOprozentiger Zyankahumlösung 6 Stunden lang unter zeit- 

 weisem Umrühren gelaugt. Der Zyankahumverbrauch betrug 100 g p. t. 



30. Die Schlämme enthielten 6-2 g .'Im 12-3 g Ag p. t 



31. Der Laugrückstand enthielt 0-5 g Au 7-0 g Ag p. t 



Mithin sind extrahiert ^)-l g An 'i-'A g Ag -p. t 



oder 92-0% des Goldes und ■iS-l'^r, des Silbers. 



